Kindt: Das HAix'sche Phaenomen in Eisen, Cobalt und Nickel. 137 



der Magnetisirung der Platten proportional. 1 Es hat sich das Re- 

 sultat ergeben, dass innerhalb der Grenzen der Beobachtungsfehler 

 ÜALL-Effect und elektromagnetische Dreh uns' der Polarisationsebene in 

 Platten von Fe, Co und Ni einander proportional bleuten. Damit 

 ist die Proportionalität zwischen Magnetisirung und ÜAiL-Effect für 

 diese Substanzen sicher erwiesen. 



Ich gebe zunächst eine kurze Beschreibung der Anordnung der 

 Versuche, dann eine Beobachtungsreihe mit einer Goldplatte und eine 

 andere mit einer Silberplatte. Diese Reiben sollen nur zeigen, dass 

 die ganze Anordnung gut und sicher fiinctionirte. Es folgen dann 

 die Beobachtungen an Fe, Co und Ni. 



Zum Schluss berichte ich über einige Versuche, die ich mit 

 Wismuthplatten angestellt habe, welche galvanoplastisch auf platinirtem 

 (Jlas niedergeschlagen waren. Das Resultat derselben ist bis jetzt im 

 Widerspruch mit allen bisherigen Arbeiten, welche einen sehr grossen 

 ÜALL-Eflect im Wismtfth ergeben. Die galvanoplastisch hergestellten 

 Wismuthschichten zeigten einen so kleinen Effect, dass derselbe mit 

 dem für die anderen Metalle benutzten Galvanometer genau messend 

 nicht verfolgt werden konnte. 



Um im Folgenden in den Bezeichnungen kurz sein zu können, 

 nenne ich, in Übereinstimmung mit früheren Beobachtern, den Strom, 

 welcher die Platte durchfliesst , wie schon bemerkt, den »primären 

 Strom«, die Elektroden, welche ihn der Platte zuführen, die »pri- 

 mären Elektroden«: die Elektroden, welche den durch den Magnetis- 

 mus abgeleiteten Strom führen »Hall -Elektroden« oder »secundäre 

 Elektroden«, diesen Strom selbst »secundären Strom«. Der Strom, 

 welcher den Magnet erregt, möge »magnetisirender Strom« heissen. 



Dann möchte ich nicht unterlassen, dankend zu erwähnen, dass 

 hei Anstellung der Versuche mir Hr. Dr. H. Rubens in jeder Weise 

 hehültlich war. 



Anordnung der Apparate. 



i. Die Metallplatten. 



Die zu benutzenden Metallplatten wurden, wie schon bemerkt 

 ist. elektrolytisch auf platinirtem Glas niedergeschlagen , wie ich dies 

 früher bei meinen Versuchen über magnetische Circularpolarisation in 

 den Metallen beschrieben halte." Dann wurde mit dem Diamant ein 



1 du Bois. Wikdem. Ann. Bd. 31. pag. 941. 1887. 



'-' Wikdem. Ann. Bd. 23. pag. 228. 1884 und Bd. 27. pag. 191. 1886. 



